

| Heft “A 
159. 1913 
Bats (Abb. 7). Aus dieser Familie wird der 
“Samenhaare wegen auch Strophantus erwähnt, 
dessen Samen sonst als Droge (starkes Gift) be- 
kannt sind), 
Mit einigen dieser Haare sind, wie gesagt, Spinn- 
versuche schon öfter, aber bis vor kurzem stets mit 
ganz negativem Erfolg gemacht worden. Der Grund 

Abb. 7. 
Kickwia elastica. Samen mit Haaren am Stiel. 
% natürl. Größe. (Orig.) 
| zu der Schwierigkeit des Verarbeitens ist sowohl 
in der chemischen Beschaffenheit, wie in äußeren 
Eigenschaften des Materials zu suchen. Alle diese 
Haare stellen einzellige, völlig glatte Röhrchen dar, 
| die eine Kutikula besitzen und reichlich mit Luft 
erfüllt sind. Die Wanddicke ist gering, sie beträgt 
ca. 5—7 % des Gesamtdurchmessers gegen ca. 33 % 
bei der Baumwolle (Fig. 8), infolgedessen erscheinen 
besonders die Calotropis- und Kickxiahaare schon 
bei geringem Quetschen unter dem Deckglas nicht 









G 
_ Abb. 8. a) Baumwolle, b) Kickaia elastica, c) Calotropis 
procera zum Vergleich zwischen Wanddicke und Durch- 
messer. v= Verdickungsleisten. Vergr. 150. (Orig.) 
mehr als Röhren, sondern als flache Bänder, die 
sich leicht falten und knicken, obgleich alle Pflan- 
_ zenseidenhaare längs laufende Verdickungsleisten 
| haben (Abb. 8). 
1) Nach Wiesner, Rohstoffe des Pflanzenreichs 
(Leipzig 1903), liefert die indische Apocynacee Beau- 
montia grandiflora ein besonders gutes Material. Doch 
sind damit meines Wissens bisher keine Spinnversuche 
gemacht worden. 
Schon das spricht nicht sehr für 
Tobler-Wolff: Baumwollersatzstoffe. 861 
die Festigkeit der Haare; sie ist in der ‘Tat so ge- 
ring, daß sie sich nach Angabe von A. Herzog!) 
auch mit dem empfindlichsten Prazisionsfestigkeits- 
messer nicht prüfen läßt. Die Haare sind vielmehr 
von einer fast glasartigen Brüchigkeit, die bei der 
geringsten mechanischen Inanspruchnahme, z. B. 
Reibung oder dergleichen, zutage tritt. Die er- 
wähnte Glätte der Oberfläche ist der Grund, wes- 
halb weder gleichartige noch andere Fasern auf die 
Dauer an diesen Röhrchen zu haften vermögen. 
Die mikrochemische Untersuchung?) zeigt über- 
all eine starke Lignin-Reaktion. Bekanntlich be- 
stehen unsere guten Gespinstmaterialien aus fast 
reiner Cellulose. Schlechte, namentlich mehrjährige, 
Baumwollsorten und zu spät geernteter Flachs wei- 
sen mehr oder weniger deutliche Spuren von Ver- 
hoizung auf, wodurch die Spinnfähigkeit stark be- 
einträchtigt wird. Ganz junge Haare zeigen ja auch 
bei den Pflanzenwollen (wie Kapok im engeren 
Sinne oft genannt wird) und Pflanzenseiden keine 
oder schwache Holzreaktion (und natürlich auch 
eine dünnere Kutikula); aber dann ist die Länge 
noch so gering (z. B. bei 18 mm langen Haaren 
von Asclepias curassavica schon Ligninspuren!),-daß 
man wohl kaum an Verspinnen denken kann. 
In neuester Zeit sind nun wieder Versuche 
gemacht worden, diese hindernden Eigenschaften 
ganz oder teilweise zu beseitigen und, wie cs 
scheint, mit etwas besserem Erfolg als früher. Die 
Chemnitzer Aktienspinnerei (EK. G. Stark) beschäf- 
tigt sich seit etwa 4 Jahren mit derartigen Ex- 
perimenten, deren Richtung die betreffenden 
Patentschriften*) in den Umrissen erkennen lassen. 
Die Behandlung sollte vor allem die ,,Sprédigkeit“ 
der Faser, also die verholzte Substanz beseitigen, 
bzw. verandern und die Oberflache rauher machen. 
Zu diesem Zweck wurden zunächst Alkohol, Äther, 
Aceton, Schwefelkohlenstoff, Benzin und ähnliche 
Mittel verwendet, wodurch die ,,inkrustierenden 
Stoffe, die ihre Sprödigkeit bedingen“, dem 
Material „entzogen“ wurden. Außerdem wurde 
durch Schrumpfung die Oberfläche gerauht. 
Später wurden Leim- oder wässrige Glyzerinlösun- 
gen, zuweilen mit Alkalizusatz, und zwar meist bei 
Temperaturen von 60—100° benutzt; bei geringe- 
ren Ansprüchen an die Festigkeit der Haare ge- 
nigte die Behandlung mit heißem Wasser. Die 
flüssigen Lösungsmittel wurden fernerhin ersetzt 
durch die gleichen Substanzen in dampfförmigem 
Zustand. Zuweilen wurden auch beide Behand- 
lungsarten kombiniert, wobei unter Umständen 
durch die starke Erwärmung (die Dämpfe wurden 
manchmal vorher überhitzt) die Luft aus den Hohl- 
räumen der Haare vertrieben und so das Ein- 
dringen der Flüssigkeiten erleichtert wurde. Den 
zur Verbesserung des Materials bestimmten 
Substanzen können Bleich- bezw. Färbemittel 
sogleich zugesetzt werden. Was das „Beseitigen“ 
1, A. Herzog, Textile Erzeugnisse aus Kapok. (Der 
Tropenpflanzer, 16. Jahrg., Nr. 4. Berlin 1912.) 
2) Vgl. auch @. Tobler-Wolff, Sitzungsber. der Medizi- 
nisch-naturwiss. Ges. zu Münster i. W. 1911. 
3) Patentschriften des Kaiserl. Patentamtes Nr. 
230 141, 230 142, 231 940, 231 941 u. a: 
